打放しｺﾝｸﾘｰﾄ･ｼﾗﾝﾌｯｿ仕上げ材

アクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
技術資料

ア ク ア シ ー ル 会
大同塗料株式会社

本社（大阪） 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北２丁目１４番１８号
TEL.06-6308-6289 FAX.06-6308-3618
東京支店〒135-0031 東京都江東区佐賀１丁目１８番８号
TEL.03-3642-8431 FAX.03-3643-5560
アクアシール ＨＰ https://www.aquaseal.jp

大同塗料株式会社 ＨＰ https://www.daido-toryo.co.jp

2305-01

試験データ目次

目 次
１「アクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性」概 念 図
２ 一般性状３ 一般性能４ 試験例①表面保護性試験②撥水持続性試験③浸透性試験
④吸水防止試験 吸水比⑤透湿性試験
⑥仕上がり感⑦耐アルカリ性試験⑧耐酸性雨試験⑨耐侯性試験 促進耐候性⑩シーリング材との接着性試験データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。
また予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

123456789101112131．｢アクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性｣ 概 念 図

アクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性は、特殊フッ素樹脂とシラン化合物樹脂それぞれの特長を生かしたシランフッソ仕上げ材です。
一液タイプに設計しており、撥水持続タイプで耐久性に優れ、雨などで躯体が濡れ色になることなく長期間の表面撥水が期待できます。
また、紫外線・酸性雨などの影響から生じるコンクリートの表面劣化にも効果を発揮しコンクリート表面の荒れを抑制します。

シランフッソ・吸水防止性
・浸透性・通気性・エフロ防止性・コンクリート表面の荒れ抑制
・撥水持続性・耐久性・耐薬品性

シラン成分が躯体に浸透フッ素樹脂
成分が躯体表面をコート

浸透性吸水防止材

シランフッソ仕上げ－１－

通常塗膜タイプ

2.一般性状

商品名

アクアトップＳＦシランフッソ水性

化学名

シリコーン乳化物及びフッ素樹脂乳化物
項

一般性状

一般物性

目

外観

乳白色分散液臭気

無臭又は僅かな特異臭比

重１．０３±０．０５（２０℃）

ｐＨ
粘度

６～９１０ｍＰａ・ｓ（２５℃）

この材料の安全なお取り扱いにあたっては製品安全データシート（ＭＳＤＳ）をご参照ください。
上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－２－

備考

3.一般性能
アクアトップＳＦｼﾗﾝﾌｯｿ水性の一般性能試験の結果は下記のとおりです。
試験項目

試験方法

試験値

１

塗布後の外観モルタル板に、外観上変化がな 変化なし
いこと。

２

吸水比

JIS A 1404 の吸水試験に準じる。

０．０４（24 時間値）

３

透水比

JIS A 6909 の透水試験 B 法に準じる。

０．０１（24 時間値）

４

浸透深さ

１．０ｍｍ

５

耐候性

６

遮塩性７

耐液体性

試験体を２分割しその断面に水を噴務して水が浸透していない部分の厚さを測定する。
JIS A 1415 サンシャインカー
ボアーク灯によって照射 250
時間後、吸水量を測定する。
2.5％の塩化ナトリウム水溶液に浸漬し、吸液量を測定する。
塩酸水溶液に浸漬した後、吸液量を測定する。

８水酸化カルシウム飽和水溶液に浸漬した後、吸液量を測定する。
温冷繰り返しJIS A 6909 の温冷繰り返し試験
作 用 に 対 す る を 10 サイクル後、吸水量を測定抵抗性試験する。

吸水比 ０．０５（24 時間値）
吸液比 ０．０４（24 時間値）
吸液比 ０．０６（24 時間値）
吸液比 ０．０４（24 時間値）
吸水比 ０．０７（24 時間値）

製 品：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
基 材：旧ＪＩＳﾓﾙﾀﾙ
塗布量：200ｇ／㎡
養 生：７日間

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－３－4.試験例①表面保護性

通常コンクリートの表面は紫外線､塩害､凍害等により劣化が進み最近では酸性雨の影響も大きいと言われています。このアクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性を塗布するだけで特殊フッ素樹脂がコンクリート表面をコートし、従来の浸透性吸水防止材では防ぎきれなかった表面の劣化を抑制 します。
・サンシャインウェザーメーターによる表面保護性
照 射 前

５０００ｈｒ照射後（１０年相当）

無塗
布面

ＳＦ
塗布面

《基材表面拡大写真（×１５）》＜試験条件＞ 基 材 ：旧JISﾓﾙﾀﾙ
塗 布 量：200g/㎡
養 生 ：20℃(60％RH）×7日間
試験方法：60分中48分間光のみを照射し、12分間水をかけながら光照射を行う。これを繰り返し行い、無塗布のものと比較した。
試験結果：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性を塗布することにより、ｾﾒﾝﾄ分の流出が抑制され 表面の荒れがほとんど認められなかった。
上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－４－4.試験例②撥水持続性試験

アクアトップSFシランフッソ水性はフッ素樹脂を配合しているため、コンクリート表面に水がかかっても濡れにくく、撥水性を長期にわたって持続します。
・接触角 経年変化
150

接触角（°）

ア クアトッ プSF
ｼﾗﾝﾌｯ ｿ水性100

一般的な浸透性吸水防止材

50

00500

1000

2000

3000

4000

ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰﾒｰﾀｰ照射時間(hr)＜試験条件＞
製 品 ：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
基 材 ：旧JISﾓﾙﾀﾙ
塗 布 量：200g/㎡
養 生 ：7日間(20℃、60%RH)
試験方法：ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰﾒｰﾀｰ 試験
上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

接触角とは？
接触角とは、躯体に水滴（約２㎜φ）を滴下して、その接線から成る角度である。

－５－

4.試験例③浸透性試験

＜試験結果＞
塗 布 量［ｇ／㎡］

浸 透 深 さ［mm］

旧ＪＩＳモルタル

２００１．０珪酸カルシウム板(０．８Ｋ)

４００２．０

打放しコンクリート

２４０１．５基材＜試験条件＞
製 品 ：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
試験方法：全面を塗布した試験体を2分割してその分割面に水を噴霧し水が浸透していない部分の厚さを測定する。

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－６－

4.試験例④吸水防止試験

吸水比

コンクリート建築物で起こる障害(躯体の表面劣化･白華の生成･汚れ等)は水に起因する場合が多い。そこでアクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性を塗布することでシラン化合物が浸透し吸水防止層を形成し、水の侵入による弊害を防ぎます。

10.8
吸水比

0.60.40.20

無塗布

１日

7日

浸漬日数
＜試験条件＞
製 品 ：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
基 材 ：旧JISﾓﾙﾀﾙ
養 生 ：7日間(20℃ 60%RH)試験方法：試験体の側面をｼｰﾙし塗布面を下にして側面の半分まで水に24時間浸漬し吸水量を測定する。

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－７－

4.試験例⑤透湿性試験

アクアトップＳＦｼﾗﾝﾌｯｿ水性は水分を通しませんが、水蒸気や湿気は通す性質を持っており、建築物の通気性を損ないません。

透湿比

ｱｸｱﾄｯﾌﾟＳＦ
ｼﾗﾝﾌｯｿ 水性

無塗布＜試験条件＞
製 品 ：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
基 材 ：ｽﾚｰﾄ板
塗布量 ：200g/㎡
養 生 ：7日間(20℃ 60％RH)
試験方法：ﾘﾝ酸2水素ｱﾝﾓﾆｳﾑ飽和水溶液の入ったｶｯﾌﾟに塗布面を上にした試験体を重ねてｼｰﾙする。25℃，50%RHに保ち透湿量を測定する。

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－８－

4.試験例⑥仕上がり感標準塗布量・塗布量限界値（濡れ性）
材

標準塗布量［ｇ/㎡］

限界塗布量
［ｇ/㎡］

打放しコンクリート

１６０～２００

約２５０

旧ＪＩＳモルタル

１００～１５０

約２５０ＪＩＳ歩行板

５０～１００

約１２０

押出し成型セメント板

３０～ ５０

約 ８０

ＰＣコンクリート

５０～１００

約１２０

スレート板

５０～ ８０約１００

珪酸カルシウム板（0.8K）

３００～４００

約５００基

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

注 意※上記は参考データですので必ず試し塗りを行い、塗布量を決めて下さい。
塗布量が標準塗布量より多すぎると濡れ色が発生します。

－９－

4.試験例⑦耐アルカリ性試験

コンクリート､モルタルは強アルカリ性である｡そこで､アクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性が強アルカリ性に耐えられるかどうか確認するため､水酸化カルシウム飽和水溶液を用い評価した。

10.8

吸0.6
水比0.40.20

無塗布

１日

7日

浸漬日数
＜試験条件＞
製品：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性

基材：旧JISﾓﾙﾀﾙ
試験方法：試験体の側面をｼｰﾙし塗布面を下にして側面の半分まで水酸化ｶﾙｼｳﾑ飽和水溶液に浸漬し吸液量を測定する。

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－10－

4.試験例⑧耐酸性雨試験

最近酸性雨でｺﾝｸﾘｰﾄ構造物が劣化するとが話題になっていますが、構造物が劣化するとが話題になっていますが、アクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性を塗布することにより酸性雨対策として長期にわたり効果が期待できます。
＜試験結果＞

ｱｸｱﾄｯﾌﾟＳＦｼﾗﾝﾌｯｿ水性
一般的な浸透性
吸水防止材
無塗布

7ｻｲｸﾙ
（１年）
変化なし
変化なし

14ｻｲｸﾙ 21ｻｲｸﾙ 28ｻｲｸﾙ 35ｻｲｸﾙ 42ｻｲｸﾙ 49ｻｲｸﾙ 56ｻｲｸﾙ 63ｻｲｸﾙ 70ｻｲｸﾙ
（２年）
（３年）
（４年）
（5年）
（６年）
（７年）
（８年）
（９年） （10年）←←←←←←←←←
茶変荒れ微荒れ
小荒れ
中←

荒れ
大←

←←

変化なし

茶変

荒れ
微荒れ
小荒れ
中

←荒れ大←

←←

（ ）内は相当年数＜試験条件＞
製 品 ：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
基 材 ：旧JISﾓﾙﾀﾙ
塗布量 ：200g/m2
試験方法：模擬酸性雨(pH=4)を作製し、1回あたり20の模擬酸性雨を約7時間かけて5個の試験片に均等に降りかける。このｻｲｸﾙを繰り返し、基材表面(塗布面)の荒れ具合を定期的に観察する。
（参考：年間の平均降水量を1700mmとして計算すると、この実験の７ｻｲｸﾙで約１年分の雨が１個の試験片に降りかかったことになる。但し、4の内約2割はﾛｽしているものと仮定）※模擬酸性雨の濃縮液の調製〔雨水に含まれる主な成分〕
ＨＣｌ (36%)
１.１ｇ〔Ｃｌ－１.８９４mg/l〕
ＨＮＯ３ (61%)
４.９ｇ〔ＮＯ３－ ２.９３７mg/l〕
Ｈ ２ＳＯ４(96%)
３.８ｇ〔ＳＯ４ ２－ ３.５４９mg/l〕
ＮａＯＨ
４.６ｇ
〔Ｎａ＋２.６３８mg/l〕
ＮＨ ３ (29%)
３.８ｇ〔ＮＨ ４ ＋ １.１６６mg/l〕
ＣaＣｌ２２.４ｇ〔Ｃａ２＋ ０.８５８mg/l〕
水
９７９.４ｇ
この濃縮液を１０００倍希釈し、ＨＮＯ ３でｐＨ＝４に調整

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－11－

4.試験例⑨耐候性試験

促進耐候性

アクアトップSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性は下記試験結果のとおり長期にわたり吸水効果が期待できます。

＜試験結果＞
評価項目

アクアトップＳＦｼﾗﾝﾌｯｿ水性

サンシャインウェザーメーター試験
試験前

500 ｈｒ1000 ｈｒ 2000 ｈｒ

3000hr4000hr

5000hr

接触角°

１００９８９２９２９２８７８２

表面状態

荒れ無←

←←←←←

濡色←←←

僅かに←水濡れ性無し

濡れ色

吸水比

0.040.04

一般の接触角°

１４０４５

＜２０

浸透性吸水防止材

表面状態

荒れ無←←

吸水比0.04

荒れ小荒れ中荒れ大←0.07

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－12－

4.試験例⑩シーリング材との接着性

アクアトップSFシランフッソ水性塗布後にシーリング材を充填し、その接着性を確認した。

・ｼｰﾘﾝｸﾞ材（後打ち）
シーリング材

塗布量ｇ／ ㎡
０

最大引張応力Ｎ／ mm 2０．４７

破断の状況

２０００．４３

ｼｰﾘﾝｸﾞ材 破 断

１成 分 形変 成 シリコーン

００．４９

ｼｰﾘﾝｸﾞ材 破 断

２０００．５３

ｼｰﾘﾝｸﾞ材 破 断

１成 分 形
ポ リウレ タン

００．１８

界面剥離

２０００．２５

界面剥離

１成 分 形アクリル シリコーン００．１９

界面剥離

２０００．１５

ｼｰﾘﾝｸﾞ材 破 断

１成 分 形シリコー ン

界面剥離：基材とｼｰﾘﾝｸﾞ界面での剥離。

ｼｰﾘﾝｸﾞ材 破 断

破断：ｼｰﾘﾝｸﾞ材の伸びによる破断＜試験条件＞
製 品 ：ｱｸｱﾄｯﾌﾟSFｼﾗﾝﾌｯｿ水性
基 材 ：旧JISﾓﾙﾀﾙ
養 生 ：ｼｰﾘﾝｸﾞ材施工後 28日
接着試験方法：引張試験機

上記データは代表サンプルの弊社試験値であり、規格値・保証値ではありません。

－13－